( 84o ) 

 dans la fabrication de l'aciei- fondu, spécialement l'adoption des fours 

 Siemens et ilu procédé Martin, exigent impérieusement l'emploi de briques 

 pins réfraclaires que les briques actuelles, quel qu'en soit d'ailleurs le prix. 

 D'un autre côté, le carbonate de magnésie naturel, qui coûtait autrefois 

 aSo fr. les looo kilos, petit être obteiui maintenant au prix de 70 fr. rendu 

 à Marseille, ou de 100 fr. rendu à Dunkerque. La calcinalion sur place du 

 carbonate, avant l'expédition, pourrait peut-être encore faire baisser ces 

 prix (i). Je demanderai donc à l'Académie la permission d'indiquer ici mes 

 procédés dagglomératiou, qui pourront, je l'espère, être utilisés par les 

 chimistes, pour fabriquer facilement des vases rélractaires de toutes formes; 

 par les physiciens, pour obtenir les crayons destinés à l'éclairage oxyhy- 

 drique, et enfin par les industriels, pour remplacer dans certains cas les 

 briques les plus réfractaires devenues insuffisantes dans l'application de 

 quelques procédés de chauffage. 



» La magnésie dont j'ai fait usage jusqu'ici provenait de l'île d'Eubée, où 

 elle se trouve en quantités considérables à l'état de carbonate blanc, très- 

 compacte et d'une assez grande dureté. Ce carbonate contient des traces de 

 chaux, de silice et de fer; néanmoins il est parsemé quelquefois de matières 

 serpentineuses et de larges plaques de silice qui diminueraient l'infusibilité 

 de la matière et la rendraient impropre surtout à l'éclairage oxyhydrique, 

 si l'on négligeait de les enlever (j'en indiquerai plus tard la raison). Ces 

 plaques sont d'ailleurs trés-reconnaissables et pourront être séparées 

 aisément , même dans la fabrication en grand. Relativement aux briques 

 réfractaires, la présence «l'une petite quantité de ces corps étrangers 

 pourrait tout au plus donner lieu, sous l'influence des plus hautes tem- 

 pératures , à une légère vitrification ne présentant aucun inconvénient 

 sérieux. 



» Avant de broyer ce carbonate, il est utile de le cuire à la température 

 nécessaire et suffisante pour l'expulsion de l'acide carbonique; la matière 

 devient très-friable et peut être pulvérisée plus facilement. Il est possible 

 alors de séparer la serpentine et la silice, qui ne se délitent passons l'in- 

 fluence de la chaleur. Ce premier traitement ne permet pas encore d'ag- 

 glomérer la magnésie, et, même en supposant cette difficulté vaincue, une 

 température supérieure à la calcination primitive, donnant lieu à un 

 énorme retrait, produirait des fentes et des déformations qui interdiraient 



(1) Cette première calcinalion exige moins de chnlour que la cuisson de la cliaax ordinaire 

 et fait perdre au carbonate la moilié de son poids. 



